152 
Karl Ritter von Hauer. 
d ) Aschgrauer dichter Sphärosiderit vom selben Fundorte. Gerolle. 
100 Theile enthielten: 
4-012 Kieselerde, 
35-055 Eisenoxydul = 27-26 metallisches Eisen, 
13 '582 Manganoxydul, 
9-226 Kalkerde, 
2-270 Magnesia, 
33-850 Kohlensäure als Verlust. 
Da zur Sättigung aller Basen 40‘77 Theile Kohlensäure erforderlich wären, 
so muss ein Theil des Eisens und Mangans höher oxydirt im Erze vorhanden sein. 
e ) Raseneisenstein vom selben Fundorte. 
100 Theile enthielten: 
• 58-65 Kieselerde, 
32'98 Eisenoxyd, 
8-25 Wasser, 
0 12 Verlust und Spuren Phosphorsäure. 
3) Steinkohlen. Zur Untersuchung übergeben von Herrn Leopold Fabri. 
I. Braunkohle von Neudorf bei Gran. 
II. „ „ Losonz aus Herrn Adler’s Werk. 
III. Schwarzkohle von der Herrschaft Fiilek im Neograder Comitate. Herrn 
Grafen Franz Cebrian gehörig. 
I. 
II. 
III. 
Wassergehalt in 100 Theilen 
14-0 
17-9 
3-0 
Aschengehalt in 100 Theilen 
7-5 
9-3 
11-00 
Reducirte Gewichts-Theile Blei 
18-30 
15-80 
24-0 
Wärme-Einheiten 
4135 3570 5424 
Aequivalent 1 Klafter 30' weichen Holzes sind Centner 
12-6 
14-7 
9-6 
4) Steinkohlen, zur Untersuchung eingesendet 
von Herrn Emil 
Seyb el. 
Fabriksbesitzer. 1. von Brennberg, 
2. von 
Leibnitz, 3. von 
Leoben, 4. von 
Grünbach, 5. von Wildshuth. 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
Aschengehalt in 100 Theilen 
11 6 
8-6 
6-0 
4-7 
18-7 
Reducirte Gewichts-Theile Blei 
16-8 
20-2 
20-4 
22-25 
14-45 
Wärme-Einheiten 
Aequivalent 1 Kalfter 30” weichen Holzes 
3796 
4563 
4610 
5028 
3265 
sind Centner 
13 
11 
11 
10 
16 
5) Thon, unter dem Namen Porcellanerde von Pöltschach, zur Unter- 
suchung übergeben von Herrn Karl Mal ly. Analysirt von Herrn Simon Alp er n. 
100 Theile enthielten: 
74-20 Kieselerde, 
5-60 Thonerde mit wenig Eisenoxyd, 
13-95 kohlensauren Kalk, 
Spur Magnesia, 
4-30 Wasser. 
98-05 
6) Ein bimssteinartiges Gestein von Fogarasch in Siebenbürgen. Einge- 
sendet von der Handelskammer in Kronstadt. Analysirt von Herrn Simon Alpern. 
100 Theile enthielten: 
67-75 Kieselerde, 
18-60 Thonerde, 
Spur Eisenoxyd, 
9-00 Kalk, 
0-50 Magnesia, 
4-15 Wasser. 
100-00 
